§ 1 6. Elasticität und Cohäsion der Zellhäute. 61 



Verhältnisse der Guticula überein, die in dem Staubfaden der Cynareen voraus- 

 sichtlich eine ebenso hohe elastische Dehnbarkeit erreicht wie die Cellulosewan- 

 dung in der Epidermis. 



Die sehr verschiedene Quellungsfähigkeit u. s. \v. lehrt ebenso, dass mit 

 demselben Materiale Bauwerke und Wandungen von sehr verschiedener physi- 

 kalischer Qualität herstellbar sind. Wenn also die verholzten Membranen nicht 

 so weit gehende Extreme darbieten, als die Gellulosemembranen, so hängt das 

 wohl damit zusammen, dass jene keine so mannigfaltige Verwendung finden 

 und nur in ausgewachsenen Organen auftreten. Uebrigens ist die Bedeutung 

 der Verholzung noch nicht aufgeklärt. Denn durch diese wird die Cohäsion 

 und Elasticität nicht gesteigert, ja theilweise sogar ein wenig vermindert (Sonn- 

 tag, Schellenberg); auch ist die Verholzung für die Sistirung des Wachs- 

 thums nicht nothwendig (II, § 9). Vielleicht ist aber die Verholzung von Nutzen, 

 um die so veränderten Membranen gegen chemische und andere Angriffe wider- 

 standsfähiger zu machen (über Verholzung vgl. I, § 84). Die Bedeutung der 

 Verkorkung und Guticularisirung ist früher besprochen (I, § 21). Auch ist 

 gelegentlich schon auf die Rolle hingewiesen, welche die Einlagerung von Kiesel- 

 säure etc. spielen dürfte (I, § 75). Durch die reichliche Imprägnirung mit 

 Kieselsäure wird die Membran augenscheinlich härter und spröder, ohne dass 

 die Tragfähigkeit gesteigert zu werden scheint (II, § 24) '). 



Die besagten Differenzen der Elasticität und Cohäsion finden sich auch bei 

 Membranen von gleichem oder ähnlichem Wassergehalt, der aber die obigen Eigen- 

 schaften beeinflusst. Denn es ist selbstverständlich, dass mit der weitgehenden Aus- 

 einanderdrängung der festen Substanz die Festigkeit abnimmt, die bekanntlich in 

 gallertartigen Membranen gering ist 2). Diese erfahren also durch den Wasserverlust 

 eine erhebliche Steigerung der Zerreissungsfestigkeit, die aber durch Trocknen auch 

 in geringerem Grade in den wasserärmeren und zugfesteren Membranen vergrössert 

 wird 3). Gleichzeitig scheint allgemein die Amplitude der elastischen Dehnung ab- 

 zunehmen und es ist bekannt, dass völlig getrocknete Membranen (abgesehen 

 von den mit Fettsubstanzen imprägnirten) spröde und pulverisirbar sind. Da 

 aber in den lebensthätigen und sogar in den angewelkten Pflanzen die Mem- 

 branen völlig oder nahezu völlig gequollen sind, so werden wir nur die mit 

 Wasser imbibirten Membranen berücksichtigen. 



Bemerkenswerth ist, dass, wenigstens bei den festigenden Zellen, fast so- 

 gleich nach Ueberschreitung der Elasticitätsgrenze, Zerreissung erfolgt, dass also 

 Tragmodul und Festigkeitsmodul nahezu zusammenfallen, während diese z. B. 

 bei Metallen ziemlich weit auseinander liegen (Schmiedeeisen 13 und 41 kg; 

 Stahl 25 und 82 kg pro 1 mm 2). Dieses Zusammenfallen von Tragmodul und 

 Festigkeitsmodul ist durchaus zweckentsprechend, da zur Erzielung eines stabilen 

 Baues eine Inanspruchnahme über die Elasticitätsgrenze nicht erlaubt ist. Dem- 



1) Ueber Härte der Zellhäute siehe E. Ott, Botan. Centralbl. 1900, Bd. 84, p. -291. 



2) Siehe z. B. Reinke, Untersuch, über die Quellung 1879, p. 30 (in Hanstein's 

 Botan. Abhandlungen Bd. 4). Vgl. I, § 12. 



3) Vgl. Schellenberg, Sonntag, Weinzierl 1. c. Es scheint dieses allgemein 

 für quellungsfähige Körper, also auch für die aus dem Thierreich stammenden zu 

 gelten. Nach Weinzierl (I.e. p. 460) ergiebt sich für die Zerreissungsfestigkeit bei 

 einem gewissen niederen Wassergehalt ein Maximum. 



